(869) 

 remarqué que rhydrogène se dégage uniformément sur la partie du cuivre 

 non amalgamée, et que ce dégagement se maintient pendant plusieurs jours. 

 Frappés de cette production constante de bulles de gaz, et par conséquent 

 de la marche régulière de l'action chimique, nous avons interposé une 

 boussole de tangentes su,r le trajet du courant, afin d'en déterminer l'in- 

 tensité. Les déviations de l'aiguille aimantée, au bout du quatrième jour, 

 ont été presque identiques à celles que nous avions observées deux heures 

 après la mise en expérience. 



» Nous avons ainsi comparé l'intensité du courant avec celle qui cor- 

 respond à l'élément de WoUaston, dont le zinc seul est amalgamé, ou 

 bien dont aucun des deux métaux n'est recouvert de mercure. Nous avons 

 comparé de même les intensités de cette pile à celles des éléments de 

 Bunsen et de Daniell. 



1) Pour mettre en évidence les variations des intensités dans les divers 

 éléments de piles, nous avons représenté nos résultats graphiquement, au 

 moyen de deux coordonnées qui sont les temps et les intensités. 



o En jetant un coup d'œil sur ces courbes, on remarque que les uiten- 

 sités de potre élément zinc et cuivre amalgamés présentent au bout de la 

 première heure ini maximum, et qu'ensuite elles diminuent très-lentement. 

 La courbe correspondante aux intensités tend à devenir parallèle à l'axe 

 des X au bout de la sixième heure. 



» D'autre part, nous avons comparé les forces électromotrices et les 



résistances de ces divers éléments de piles, et nous sommes arrivés à con- 



, clure que l'inconstance du courant est due à la fois à la diminution de la 



force électromotrice et à l'augmentation de la résistance, mais que la 



seconde cause d'inconstance est prépondérante. 



» L'ensemble de nos expériences nous a conduits aux résultats soi- 

 vants : 



» 1°. L'intensité de l'élément de WoUaston ordinaire décroît avec une 

 extrême rapidité; cet effet est principalement dû à l'augmentation rapide 

 de la résistance, car la force électromotrice est peu variable. Notre élément 

 était épuisé au bout de six heures. 



» -2". L'amalgamation du zinc augmente considérablement l'intensité et 

 la rend plus constante; cela vient, d'une part de ce que la force électro- 

 motrice devient beaucoup plus grande et la résistance moindre ; d'autre 

 part de ce que toutes deux, mais surtout la résistance, deviennent beaucoup 

 plus constantes. Cet état persiste pendant plus de deux jours. Dans les deux 

 jours suivants, la force électromotrice se maintient, mais la résistance >cvoii 



